様々な磨き工法による土壁の光沢発現及びひび割れ発生に関する実験的研究
その 3 施工工程における粗さパラメータと光沢度と色彩値の試験結果
214-071
1. はじめに1816

工程中の粗さパラメータと光沢度と色彩値の試験結果を中塗り

雑巾戻し無し↓14
粗さRz(Ry)

きるほど表面が硬化せず，施工工程中計測はしていない。

上塗り

12

雑巾戻し

10

標準

8

雑巾戻し無しのRz(Ry)↑
上塗りのRz(Ry)↓
雑巾戻しのRz(Ry)64

2. 施工工程の区分と各種物性の試験結果の取り扱い方

2

京磨き工法での施工工程の区分は，中塗り終了後，上00

塗り終了後，試験体の完成状態となる磨き鏝での鏝均し504035

スチック鏝での鏝均しと手こすりを含むキラ粉打ち終了30後の 3 工程とした。

25

粗さRz(Ry)

また，土佐漆喰磨き工法での施工工程の区分は，中塗り終了後，上塗り終了後，試験体の完成状態となるプラ

上塗りで土壁パネル試験体の製作作業を終了していたわ
けでなく，その後，軽微な鏝均し等の表面を若干こする作業を行っているため，上塗り後から表面性状が変化し

150

200

250300

350

薄塗り

400

中塗り

キラ粉打ち無し↓

標準

20

磨き無し

キラ粉打ち無しのRz(Ry)↑10 上塗りのRz(Ry)
上塗り↓5
キラ粉打ちのRz(Ry) キラ粉打ち
15

厚塗り
薄塗り

00ているものとなる。

50100

150200250300350

400

粗さRSm(Sm), b) 土佐漆喰磨き工法

それぞれ，各種物性の試験を実施したが，試験結果は，土壁パネル試験体の上半分と下半分での 2 箇所の測定値

100

磨き無し

粗さRSm(Sm), a) 京磨き工法を含む雑巾戻し終了後の 3 工程とした。

なお，磨き無しでの雑巾戻し無しやキラ粉打ち無しは，

海20

その 3 では，京磨き工法と土佐漆喰磨き工法での施工報告する。石灰乳磨き工法では，施工途上で各種計測で田村図 1 施工工程での RSm(Sm)と Rz(Ry)の関係の平均値とした。また，施工工程中の物性試験にて，含16

試験体完成時に 25%程度になったが，それ以外は水分計14の計測範囲がフルになり，便宜上，100%で取り扱うこと12とした。さらに，鉛筆引っ掻き硬度は，施工工程中のいずれも最もやわらかい 10B でも削れて傷が付く結果になり，鉛筆引っ掻き硬度 0 とした。

光沢度60度

水率は，ドライヤーで強制乾燥した薄塗りの土壁パネル

雑巾戻しの光沢度↑
上塗りの光沢度↓
雑巾戻し無しの光沢度

10

標準8

磨き無し

6

雑巾戻し

423. 表面粗さパラメータの RSm(Sm)と Rz(Ry)の関係

雑巾戻し無し→050

16倍と周期のように簡易にモデル化しても波外形の特徴を14認識できることから，粗さ断面波形での振幅の 2 倍にあ12は，中塗りから上塗りで同等か小さくなり，雑巾戻しやキラ粉打ち（無しを含む）を行うと，小さくなった。
一方，Rz(Ry)は，おおむね上塗りから雑巾戻しやキラ粉打ちを行うと小さくなり，逆に雑巾戻し無しやキラ粉打ち無しは大きくなった。

光沢度60度

ここで，波状の粗さ断面の形状は，振動波での振幅の 2す。京磨き工法と土佐漆喰磨き工法ともに，RSm(Sm)100150200250300350400

粗さRSm(Sm), a) 京磨き工法

Rz(Ry), RzJIS(Rz), RSm(Sm)の 4 種類を計測している。

図 1 に，施工工程での RSm(Sm)と Rz(Ry)の関係を示

上塗り

0

本研究では，表面粗さパラメータについて，Ra(Ra),たる Rz(Ry)と，周期にあたる RSm(Sm)に着目した。

薄塗り

中塗り

キラ粉打ちの光沢度↑
上塗りの光沢度↓
キラ粉打ち無しの光沢度

キラ粉打ち

108

磨き無し

上塗り

6標準

厚塗り

中塗り

42

キラ粉打ち無し↑

0050100150200250300350

薄塗り

400

粗さRSm(Sm), b) 土佐漆喰磨き工法

図 2 施工工程での RSm(Sm)と光沢度 60 度の関係

上塗りと雑巾戻し（無し含む）の光沢度60度

16

上塗りから雑巾戻しやキラ粉打ちの鏝均しや手こすり

14で Rz(Ry)が小さくなって表面の凹凸が小さくなると，光12沢度が大きくなる傾向にある。

10標準8

磨き無し

6

薄塗り

4

回帰

2

線形 (回帰)このことを確認するため，施工工程での中塗りの計測結果を除いて，上塗りと雑巾戻しやキラ粉打ち（無しを含む）での Rz(Ry)と光沢度 60 度の関係を検討した。図3 に示す。直線回帰によるが，回帰線から，Rz(Ry)が小さくなると光沢度 60 度が大きくなることがわかる。

002

468

10 12 14 16 18 20

粗さRz(Ry), a) 京磨き工法

5. 色彩値 L*,a*,b*と光沢度 60 度の関係
図 4 と図 5 に，上塗りと雑巾戻しやキラ粉打ち（無し

上塗りとキラ粉打ち（無し含む）の光沢度60度

1614を含む）での色彩値 L*,a*,b*と光沢度 60 度の関係を示12す。図 4 が京磨き工法で，図 5 が土佐漆喰磨き工法であ標準

10磨き無しる。中塗りは，こげ茶色の中塗り土を塗り込めているた

厚塗り

め，施工工程での中塗りの色彩値を除き，上塗りと雑巾薄塗り

4戻しやキラ粉打ち（無しを含む）で検討した。また，薄回帰

2線形 (回帰)塗りは，ドライヤーの強制乾燥で含水に起因する色味に86影響があり，ここでの色彩値に関して参考値扱いとした。

00246810 12 14 16 18 20

京磨き工法では，稲荷山黄土を使用して，仕上がりの粗さRz(Ry), b) 土佐漆喰磨き工法

色味がベージュ色であり，a*で赤寄り，b*で黄寄りの色彩値が現れている。光沢度は，明度 L*での白寄りと相間

図 3 Rz(Ry)と光沢度 60 度の関係があるかと考えていたが，測定結果は無相間であった。
それで，上塗りから雑巾戻しやキラ粉打ちの鏝均しや土佐漆喰磨き工法では，白色の消石灰と黄土色のオオ

手こすりで Rz(Ry)が小さくなったことから，これらの作

スサの混合より，仕上がりの色味が黄色がかった白色で，業は，表面の凹凸を小さく平坦で滑らかにしていること

b*の黄寄りと若干の a*の赤寄りの色彩値が現れている。

が考えられる。

光沢度は，明度 L*の測定結果と無相間であった。

4. RSm(Sm)と Rz(Ry)と光沢度 60 度の関係

細な凹凸状況を表す Rz(Ry)に支配されている。

従って，光沢度は，色彩値の明度 L*よりも，表面の微図 2 に，施工工程での RSm(Sm)と光沢度 60 度の関係
6. まとめを示す。京磨き工法と土佐漆喰磨き工法ともに，光沢度60 度は，施工工程中の Rz(Ry)の傾向と逆で，上塗りかその 3 は，京磨き工法と土佐漆喰磨き工法の施工工程

ら雑巾戻しやキラ粉打ちを行うと大きくなり，逆に雑巾中の各種物性試験結果を検討し，光沢度の支配要因では戻し無しやキラ粉打ち無しでは小さくなった。

色彩値 L*よりも Rz(Ry)の影響が大きい。（中村研究室）

14121016

上塗り と雑巾戻し（無し含む）の光沢度60度

16

上塗り と雑巾戻し（無し含む）の光沢度60度

上塗り と雑巾戻し（無し含む）の光沢度60度

16141210

標準
88

磨き無し
66

薄塗り
442023540455055

601210

標準
8標準

磨き無し
6

磨き無し

薄塗り
4

薄塗り

030

14200

色彩値L*, a) L*=0黒&100白, 京磨き工法

5101520253020

色彩値a*, b) a*<0緑寄り &>0赤寄り, 京磨き工法

253035404550

色彩値b*, c) b*<0青寄り &>0黄寄り, 京磨き工法

図 4 京磨き工法での色彩値 L*, a*, b*と光沢度 60 度の関係
14121016

上塗りとキラ粉打ち（無し含む）の光沢度60度

16

上塗りとキラ粉打ち（無し含む）の光沢度60度

上塗りとキラ粉打ち（無し含む）の光沢度60度

16141210
標準
8
磨き無し
6厚塗り
4薄塗り
2864207580859095100

色彩値L*, a) L*=0黒&100白, 土佐漆喰磨き工法

1210標準
8
磨き無し
6厚塗り
4薄塗り
207014標準
磨き無し
厚塗り
薄塗り

0051015202530

色彩値a*, b) a*<0緑寄り &>0赤寄り, 土佐漆喰磨き工法

図 5 土佐漆喰磨き工法での色彩値 L*, a*, b*と光沢度 60 度の関係

051015202530

色彩値b*, c) b*<0青寄り &>0黄寄り, 土佐漆喰磨き工法